﻿Serpentin 
  und 
  Heulandit. 
  699 
  

  

  aus 
  Bündeln 
  von 
  sehr 
  fein 
  radialfaseriger 
  Textur 
  zusammen- 
  

   gesetzt. 
  An 
  manchen 
  Stellen 
  sieht 
  man 
  größere 
  Körner 
  mit 
  

   scharfen 
  Umrissen, 
  die 
  eine 
  rhombische 
  Form 
  verraten 
  und 
  

   auf 
  Olivin 
  als 
  ursprüngliches 
  Mineral 
  deuten. 
  Die 
  Fasern 
  sind 
  

   schwach 
  doppelbrechend, 
  doch 
  ist 
  ihr 
  ferneres 
  optisches 
  Ver- 
  

   halten 
  wegen 
  der 
  außerordentlichen 
  Feinheit 
  schwer 
  zu 
  er- 
  

   mitteln. 
  Herr 
  Prof. 
  Becke 
  war 
  so 
  gütig, 
  die 
  Bestimmungen 
  

   vorzunehmen, 
  wonach 
  die 
  Fasern 
  in 
  den 
  am 
  stärksten 
  doppel- 
  

   brechenden 
  Schnitten 
  schief 
  auslöschen 
  und 
  die 
  Schwingungs- 
  

   richtung 
  y 
  von 
  der 
  Längsrichtung 
  der 
  Fasern 
  15 
  bis 
  20° 
  

   abweicht. 
  Die 
  erste 
  Mittellinie 
  ist 
  a, 
  der 
  Winkel 
  2 
  V 
  nicht 
  groß, 
  

   etwa 
  40 
  bis 
  50°. 
  Die 
  Dispersion 
  erscheint 
  schwach 
  p<f, 
  die 
  

   Doppelbrechung 
  7 
  — 
  a 
  im 
  Minimum 
  0-006 
  und 
  ist 
  für 
  blau 
  

   merklich 
  größer 
  als 
  für 
  rot. 
  Der 
  mittlere 
  Brechungsquotient 
  

   1-555. 
  

  

  Die 
  Dichte 
  des 
  Minerals 
  wurde 
  von 
  mir 
  zu 
  2*565 
  bestimmt. 
  

   Seine 
  Zusammensetzung 
  nach 
  Trocknen 
  bei 
  100° 
  ist: 
  

  

  Berechnet 
  

   Si 
  2 
  9 
  Mg 
  3 
  H 
  4 
  

  

  Siliciumdioxyd 
  42 
  '72 
  43 
  '47 
  

  

  Aluminiumoxyd 
  • 
  20 
  

  

  Eisenoxyd 
  0*68 
  

  

  Magnesiumoxyd 
  43-38 
  43 
  • 
  57 
  

  

  Wasser 
  13-40 
  12-96 
  

  

  100-38 
  100-00 
  

  

  Eisenoxydul, 
  Calcium 
  sind 
  nicht 
  zugegen. 
  

  

  Die 
  Zersetzung 
  des 
  Minerals 
  durch 
  Salzsäure 
  geht 
  leicht 
  

   von 
  statten 
  und 
  ist 
  in 
  wenigen 
  Tagen 
  vollendet. 
  Die 
  Menge 
  

   des 
  dabei 
  in 
  scheinbare 
  Lösung 
  übergehenden 
  Siliciums 
  ist 
  

   nicht 
  groß. 
  In 
  mehreren 
  Versuchen 
  betrug 
  dieselbe 
  höchstens 
  

   4% 
  des 
  ursprünglichen 
  Siliciums, 
  Die 
  abgeschiedene 
  Kiesel- 
  

   säure 
  sieht 
  etwas 
  teigig 
  aus 
  und 
  bildet 
  Falten 
  beim 
  Dekan- 
  

   tieren. 
  Im 
  feuchten 
  Zustande 
  mikroskopisch 
  untersucht, 
  er- 
  

   scheint 
  dieselbe 
  aus 
  isotropen 
  Splittern 
  von 
  den 
  Formen 
  des 
  

   ursprünglichen 
  Minerals 
  und 
  aus 
  kleinkörnigen 
  Klümpchen 
  

   zusammengesetzt. 
  Nach 
  Erhitzen 
  bildet 
  sie 
  nur 
  lose 
  Splitter. 
  

  

  